128 



Legierungen 



tion. Mit anderen Worten, es liegt partielle 

 Mischbarkeit im festen Zu stand vor. 



Damit 1st nun eine Grundlage gewonnen, 

 um zu beurteilen, was sich bei eutektischen 

 Kristallisationen ausscheidet. 



Geht die entektische Linie bis zu den 

 reinen Komponenten, so scheiden sich diese 

 rein aus. Geht sie nicht so weit, so schei- 

 den sich Mischkristalle aus, deren Maxim al- 

 konzentration durch die Enden der eutek- 

 tischen Linie gegeben ist. 



Die Anwendung des Gefundenen auf das 

 zuerst erwahnte Beispiel Zinfc -Cadmium er- 

 gibt, daB sich die beiden Metalle rein ab- 

 scheiden, links Zink, rechts Cadmium, die 

 erstarrte Legierung zeigt Zink-oder Cadmium- 

 kristalle, eingebettet in das Eutektikum. 



Was ist das Eutektikum ? 



Friiher sah man darin eine Verbindung 

 und bezeichnete die Eutektika der wasserigen 

 Lb'sungen als Kryohydrate. Es ist aber klar, 

 daB die Eutektika einfach Konglomerate 

 der Komponenten darstellen, die duich 

 gleichzeitiges Ausfallen derselben im eutek- 

 tischen Punkt entstehen. Da man die Linien 

 der beginnenden Erstarrung auch als Lb'slich- 

 keitslinien auff assen kann, so liegt bei einer 

 Ueberschreitung des eutektischen Punktes 

 sofort Uebersattigung vor. Die Schmelze halt 

 sich automatisch auf der Konzentration der 

 eutektischen Legierung. Die eutektische 

 Legierung erstarrt wie eine einheitliche Ver- 

 bindung. 



Die Eutektika zeigen meist eine iiberaus 

 f eine, lamellare Struktur, der sie ihren Namen 

 verdank en (Eutektikum = das Schongeftigte). 



Das Verhalten der mit einem Eutektikum 

 erstarrenden Legierungen ist von grofier prak- 

 tischer Bedeutung. Einerseits \vird es fur ver- 



schiedene me- 

 tallurgische Pro- 

 zesse ausgeniitzt, 

 an der er seit s f iihrt 

 es zu sehr un- 

 angenehmen Er- 

 scheinungen beim 

 GieBen , indem 

 inhomogene GuB- 

 stiicke erhalten 

 werden, die Le- 

 gierung, ,saigert". 

 An den Wan den, 

 wo die Abkiih- 

 lung beginnt, 

 scheiden sich die 

 reinen Kristalle 

 ab, die Unrein- 

 heiten sammeln 

 sich im Eutekti- 

 kum in der Mitte 

 und oben. Man 

 gieBt deshalb oft 



z. B. die Gewinnung des Silbers aus Werkblei, 

 dessen Silbergehalt zu gering ist, um eine direkte 

 Verarbeitung zu gestatten. Man reichert durch 

 ,,Ausfrieren" reinen Bleis das Silber in der 

 zuriickbleibenden Schmelze an. Das Schmelz- 

 diagraimn zeigt, daB man den Silbergehalt 

 auf diese Weise nicht hoher als auf 2,6% bringen 

 kann d. h. auf die eutektische Konzentration 

 (siehe Fig. 6). 



Die Tabelle 3 gibt fur eine Reihe von Ge- 

 mischen die Schmelztemperaturen der Kompo- 

 nenten und die eutektische Temperatur. 



Tabelle 3. 



100 Ag. 



Fig. 6. 



,,mit verlorenem Kopf". 



Ein metallurgischer ProzeB, der von der 

 Existenz eines Eutektikums Nutzen zieht, ist 



Samtliche Falle, die bei der Erstarrung 

 von binaren Legierungen moglich sind, hat 

 Roozeboom infiinf Typen dargestellfc, die er 

 in zwei Gnippen zusammenfaBt, die durch 

 totale oder partielle Mischbarkeit im festen 

 Zustand gekennzeichnet sind. 



Von der erst en Gruppe wurde Typus I 

 schon behandelt (Fig. 5), auBerdem bestehen 

 noch die Typen II und III (Fig.7und 8). Diese 



Gewichtsprozente 

 Fig, 7, 



100 



